%%% ============================================================================
%%% 文件内容：防腐涂装方案表
%%%    + C5-M 腐蚀环境、长效型，对应 S08
%%%    + 公路标准 S08
%%% ============================================================================
\begin{tabularx}{\linewidth}{?c|c|c|Z?}
  \toprule
  \multicolumn{2}{?c|}{防护方案}                         & 道数 & 厚度 (\si{\micro m})\\
  \midrule     
  \multicolumn{2}{?c|}{表面预处理}                       & \multicolumn{2}{c?}{抛丸除锈达到 Sa2\sfrac{1}{2} 级}                                        \\ \hline
  \multicolumn{2}{?c|}{醇溶性无机硅酸锌车间底漆}         & 1                     & 20                                                                  \\ \hline
  \multicolumn{2}{?c|}{二次表面预处理}                   & \multicolumn{2}{c?}{喷砂处理到 Sa2\sfrac{1}{2} 级，表面粗糙度为 $Rz$\SIrange{50}{80}{\micro m}}\\ \hline
  底涂层          &  无机富锌底漆                        &  1                    & 75                                                                  \\ \hline
  封闭涂层        &  环氧封闭漆                          &  1                    & 25                                                                  \\ \hline
  中间涂层        &  环氧云铁漆                          &  \numrange{1}{2}      & 120                                                                 \\ \hline
  面涂层          &  聚硅氧烷面漆                        &  \numrange{1}{2}      & 100                                                                 \\ \hline
  \multicolumn{3}{?r|}{总干膜厚度}                                               & 320                                                                 \\
  \bottomrule
\end{tabularx}